positive: "45钢是GB中的叫法,也叫""油钢""。市场现货热轧居多;冷轧规格1.0~4.0mm之间。化学成分<br>含碳(C)量是0.42~0.50%,Si(硅)含量为0.17~0.37%,Mn(锰)含量0.50~0.80%,Cr(铬)含量≤0.25%,Ni(镍)含量≤0.30%, Cu(铜)含量≤0.25%。<br>密度7.85g/cm3,弹性模量210GPa,泊松比 0.31。<br>处理方法<br>热处理<br>推荐热处理温度:正火850,淬火840,回火600.<br>45号钢为优质碳素结构用钢,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理。<br>1. 45号钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。<br>实际应用的最高硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。<br>2.45号钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。<br>调质处理后零件具有良好的综合机械性能,广泛应用于摩托车、汽车上,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等,在工作中要承受巨大的摩擦力,通常采用淬火的方法来提高自身的硬度、耐磨性和使用寿命。"
negative: 多制成条钢、异型钢材、钢板等。用途很多,合金结构钢的冶炼可采用氧气「顶吹转炉、平炉、电弧炉;或再加电渣重熔、」真空除气。铸锭可采用连铸或模铸。钢锭应缓慢冷却或热送锻造、轧制。钢锭加热时,应力求温度均匀并有足够融决陆续真白助力韶关南雄25crmo合金结构钢变谋发展 公司!的保温时间,以改善偏析缺陷和避免锻、轧时变形不均匀;锻、轧-后的钢材,尺寸小的、特别是含碳0.2%左右的渗碳钢,在600℃以上时应快速冷却,以免加重带状组织;截面较大的锻件,应采取措施消除内应力和白点。调质钢应尽可能淬火成马氏体组织,然后回火成索氏体组织;渗碳钢在渗碳过程中,渗层浓度梯度不宜过大,不再加工。